( M5i ) 

 poids. On laissa tremper pendant plusieurs heures dans l'eau distillée une 

 quantité déterminée de ces fils, et dans la solution, examinée avec beaucoup 

 de soin, mon préparateur, M. C. Bowdler, découvrit une grande quantité 

 de magnésie. 



i) Ma première impression fut qu'on avait introduit dans les fils de coton 

 du chlorure de magnésium, qui devait donner plus de poids en raison [de 

 ses propriétés hygrométriques, mais, comme je ne trouvais pas une quan- 

 tité de chlore ou d'acide sulfurique (pour le cas où l'on eût employé le sul- 

 fate de magnésie) proportionnelle à la quantité de magnésie trouvée dans la 

 solution, je poursuivis mes recherches. 



» Je découvris alors une forte proportion d'acide phosphorique, ce qui 

 m'amena à penser que le coton n'avait pas été chargé de magnésie, mais 

 que la magnésie et l'acide phosphorique existaient naturellement dans la 

 fibre. Quelques essais approximatifs confirmèrent cette idée, et je me déter- 

 minai à faire une série d'expériences dont j'ai l'honneur de présenter à 

 l'Académie la première partie. 



» Afin d'éliminer toute influence de climat ou de sol, je me procurai, par 

 l'entremise d'un des premiers courtiers de Liverpool, sept échantillons de 

 coton provenant de diverses parties du monde, et je les fis carder dans une 

 de nos filatures de Manchester pour les débarrasser des graines et de toutes 

 les autres impuretés. 



» ioo grammes de chaque échantillon de coton furent lavés avec de 

 l'eau distillée, jusqu'à ce que toutes traces de matières minérales fussent 

 enlevées; les solutions furent évaporées à siccité, et les résidus calcinés avec 

 un peu de carbonate de soude et de nitrate de potasse; je dosai ensuite 

 l'acide phosphorique à l'état de phosphate d'uranc, et j'obtins les résultats 

 suivants : 



ioo grammes de coton d'Egypte m'ont donné. . . . o,o55 de phosphate. 



* coton de la Nouvelle-Orléans. .. . 0,049 " 



» coton du Bengale o ,o55 » 



» coton de Surat.. . 0,027 " 



>. coton de Carthagène o , o35 » 



» coton de Carthagène o,o5o •> 



» coton de Chypre o ,o5o » 



Ces résultats montrent que l'acide phosphorique est un composant de la 

 fibre de coton, de quelque partie du monde qu'elle provienne; que la 

 quantité est partout à peu près la même, puisque sur sept échantillons 

 examinés, cinq contenaient la même quantité d'acide, soit environ o,o5 

 pour 100. 



